2i 



LE NATURALISTE 



substances gazeuses capables de réagir mutuellement 

 en produisant le minéral dont on veut réaliser la syn- 

 thèse. Ces matières peuvent résulter de l'ébullition de 

 produits placés dans les deux cornues H et E ; mais, sui- 

 vant les cas, on est conduit à modifier de diverses façons 

 cette portion de l'appareil. Il peut même se faire qu'un 

 seul des deux réagissants gazeux arrivant dans le tube, 

 l'autre résulte du chauffage d'un produit solide préala- 

 blement placé dans une nacelle introduite dans le tube. 



C'est ce dernier dispositif qui convient le mieux pour 

 la synthèse de l'oligiste. Une nacelle de porcelaine pleine 

 de sesqui-chlorure de fer est placée dans le tube, et dès 

 que la température est convenable, c'est-à-dire nettement 

 supérieure à 100 degrés, on commence à faire arriver de la 

 vapeur d'eau. On chauffe alors progressivement jusqu'au 

 rouge et on continue l'expérience tant qu'il se dégage de 

 l'acide chlorhydrique. Après refroidissement on trouve 

 la capsule et le tube tapissés de cristaux d'oligiste ayant 

 rigoureusement tous les caractères du minéral naturel. 



La méthode de Gay-Lussac, exceptionnellement satis- 

 faisante au point de vue théorie, s'est montrée pratique- 

 ment d'une très grande fécondité. Elle a rendu compte 

 de l'origine de tous les minéraux (gangues et minéraux) 

 des gîtes dits stannifères. Les deux numéros suivants 

 sont relatifs à des variantes choisies entre bien d'autres. 



123. — Synthèse de la cassitérite par la réaction du 

 chlorure d'étain et de la vapeur d'eau (Daubrée). 



12i. — Synthèse du corindon en lamelles hexagonales 

 par la réaction du chlorure d'aluminium et de la vapeur 

 d'eau (Stanislas Meunier). 



125. — Synthèse de silicates anhydres par la réaction 

 mutuelle de vapeurs : 



à) Pyroxène magnésien; 



6) Péridot ; 



c) Amphigène, etc. 



La méthode consiste à faire réagir, dans le tube de Gay - 

 Lussac, la vapeur d'eau sur la vapeur de chlorure de 

 silicium et sur la vapeur de magnésium (M. Stanislas 

 Meunier). 



Ce procédé a jeté le plus grand jour sur l'histoire des 

 roches primordiales : il a étendu ses conséquences, non 

 seulement à tous les types de roches silicatées magné- 

 siennes qui font la coque initiale de notre globe, mais I 



Fig. 113. — Pyroxène magnésien obtenu par la réaction mutuelle 

 des vapeurs (Méthode de M. Stanislas Meunier). Echantillon 

 très fortement grossi (Dessin de Cari Vogt). 



même à ceux des roches analogues qui tombent des es- 

 paces célestes sous la forme de météorites. 



A ce dernier égard, il y aura lieu d'y faire allusion un 

 peu plus loin. 



126. — Synthèse des fers nickélifères par la réaction 

 du chlorure de fer sur l'hydrogène dans le tube de Gay- 

 Lussac. 



Application à la synthèse des roches à fer natif du. 

 Groenland (M. Stanislas Meunier). 



Fig. 114. — Granules de fer nickélifères obtenus dans les inter- 

 stices de fragments pierreux qu'ils cimentent en reproduisant un- 

 des traits des roches à fer natif du Groenland. 



On a exposé des granules de fer qui présentent les 

 mêmes caractères de composition, de structure et de 

 forme que les grenailles renfermées dans la dolérite 

 d'Ovifak, dans l'île de Disko. La figure 114 montre ce 

 qu'on obtient quand on réalise la synthèse dont il s'agit 

 dans un tube où on a préalablement accumulé des frag- 

 ments de roches et par exemple des fragments de dolérite 

 ou un mélange de grains cristallisés de pyroxène et de 

 labrador. L'alliage se constitue dans tous les interstices, 

 avec la forme même de ces interstices et l'allure ramu- 

 leuse ou même capillaire quand les vides sont suffisam- 

 ment petits. C'est exactement l'allure qu'on trouve dans 

 les roches naturelles et c'est aussi celle qu'on observe 

 pour les granules métalliques des fers météoriques. 



127. — Synthèse du platine ferrifère de l'Oural. 

 L'expérience précédente réalisée avec le mélange du 



chlorure de fer et du chlorure de platine tous les deux en 

 vapeur procure des alliages de platine et de fer ayant la 

 composition de ceux qu'on exploite dans l'Oural et la 

 forme en granules bosselées qu'on leur a signalée. 



128. — Synthèse de la Daubréelite ou sulfure double 

 de chrome et de fer. 



Elle se fait en deux temps : 



1° Production d'un alliage, de fer et de chrome par 

 réduction des chlorures par l'hydrogène ; 



2° Sulfuration de cet alliage, par l'hydrogène sulfuré au 

 rouge (Stanislas Meunier). 



129. — Synthèse du fer chromé. 

 Elle se fait en deux temps : 



1° Production d'un alliage de fer et de chrome, par 

 réduction des chlorures par l'hydrogène ; 



2° Oxydation de cet alliage, par la vapeur d'eau au 

 rouge (Stanislas Meunier). 



§ 2. — Méthode de la voie mixte. 



130. — Appareil de Sénarmont. 



Il consiste en un tube de verre scellé à la lampe dans 

 lequel on a mis des corps destinés à réagir à la tempé- 

 rature de 200 à 300 degrés où l'on réalisera l'expérience. 



Pour empêcher que la réaction soit prématurée, l'une 

 des deux dissolutions est enfermée daus une ampoule dont 

 l'explosion est assurée par la présence d'une bulle d'air. 

 Le tube, convenablement chargé, est placé dans un canon 

 de fusil fort résistant contenant un peu d'eau pour pré- 

 server le verre de rupture, grâce à la contrepression des 

 vapeurs sur ses deux faces. Le canon est fermé d'une 

 manière étanche. 



